## Analisis Warna Kayu Berbasis Komputer, pH, Dan Sifat Fisika Kayu Meranti Merah, Meranti Putih Dan Keruing Dari Toko Kayu Di Samarinda
Computer-Based Analysis of Wood Colour, pH, and Physical Properties of Red Meranti,

## White Meranti and Keruing from Wood Shops in Samarinda
Andrian Fernandes 1,4 , Aida Ainur Fitriah 2 , Nuraini Ilavita Ocafyanti 2 , Rina Pangesti 2 , Anisa Lele 2 , Erwin *3 , & Harlinda Kuspradini 3
1 Program Magister, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua Jl. Penajam, PO.BOX. 1013 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
2 Program Sarjana, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua Jl. Penajam, PO.BOX. 1013 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
3 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua Jl. Penajam, PO.BOX. 1013 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
4 Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN, Kawasan Sains Teknologi Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jl. Raya Bogor Km. 46, Cibinong 16911, Indonesia
email : erwin@fahutan.unmul.ac.id

## Abstract
Wood as a material for construction is widely traded in wood shops, including red meranti, white meranti, and keruing. Each wood has different properties, such as color, pH, specific gravity, water content, and shrinkage. This study aimed to determine the color, pH, specific gravity,  air-dry  moisture  content,  and  wood  shrinkage  of  red  meranti,  white  meranti,  and keruing sold in wood shops in Samarinda. Testing for specific gravity, moisture content, and wood  shrinkage  refers  to  British  Standards  BS  373:1957.  Testing  wood  color  is  done  by assessing  L*,  a*,  and  b*,  and  pH  is  measured  using  a  pH  meter.  The  red-brown  meranti wood  had  the  following  properties:  L*  52.9,  a*  23.1,  b*  24.3,  pH  5.33,  moisture  content 13.42%,  specific  gravity  0.61,  longitudinal  shrinkage  0.09%,  radial  shrinkage  2.7%,  and tangential  shrinkage  4.86%.  White  meranti  wood  is  yellowish  white,  L*  71.9,  a*  11.5,  b* 23.3, pH 5.96, moisture content 13.30%, specific gravity 0.44, shrinkage in the longitudinal direction of 0.24%, 4.92% radial, and 5.52% tangential. Keruing wood is brownish in color and  has  the  following  properties:  L*  51.2,  a*  13.6,  b*  8.8,  pH  5.97,  moisture  content 13.31%,  specific  gravity  0.6,  longitudinal  shrinkage  0.17%,  radial  shrinkage  3.0%,  and tangential shrinkage 5.49%.

## Keywords : meranti, keruing, wood shops, wood properties

## Abstrak
Kayu  sebagai  bahan  baku  konstruksi  banyak  diperjual  belikan  di  toko  kayu,  diantaranya adalah  jenis  meranti  merah,  meranti  putih  dan  keruing.  Setiap  kayu  memiliki  sifat  yang berbeda,  misalnya  sifat  warna,  pH,  berat  jenis,  kadar  air  dan  penyusutan  kayu.  Penelitian bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  warna,  pH,  berat  jenis,  kadar  air  kering  udara  dan penyusutan kayu dari jenis meranti merah, meranti putih dan keruing yang dijual di toko kayu di  Samarinda.  Pengujian  berat  jenis,  kadar  air,  penyusutan  kayu  mengacu  pada  British
Standards  BS  373:  1957,  pengujian  warna  kayu  dengan  menilai  L*,  a*,  b*  dan  pH  diukur menggunaan  pH  meter.  Hasil  peneliian  menunjukkan  bahwa  kayu  meranti  merah  berwarna merah  kecoklatan,  L*  52,9,  a*  23,1,  b*  24,3,  pH  5,33,  kadar  air  13,42%,  berat  jenis  0,61, penyusutan  arah  longiudinal  0,09%,  radial  2,7%  dan  tangensial  4,86%.  Kayu  meranti  putih berwarna putih kekuningan, L* 71,9, a* 11,5, b* 23,3, pH 5,96, kadar air 13,30%, berat jenis 0,44, penyusutan arah longiudinal 0,24%, radial 4,92% dan tangensial 5,52%. Kayu keruing berwarna  kecoklatan,  L*  51,2,  a*  13,6,  b*  8,8,  pH  5,97,  kadar  air  13,31,  berat  jenis  0,6, penyusutan arah longiudinal 0,17%, radial 3,0% dan tangensial 5,49%.

## Kata kunci : meranti, keruing, toko kayu, sifat kayu

## PENDAHULUAN
Kayu  sebagai  sumber  daya  terbarukan banyak  digunakan  sebagai  bagian  dari konstruksi  rumah  dan  perabotannya.  Kayu konstruksi  pada  rumah  yang  banyak digunakan adalah jenis meranti (Fitriani et al., 2016) dan keruing (Dewi, 2013). Kayu meranti,  keruing  dan  berbagai  kayu komersial lainnya banyak dijual di pasaran (Mansur et al., 2013), dengan kualitas dan sifat  yang  beragam  (Septiani  et  al.,  2021), termasuk  kayu  meranti  merah,  merani putih dan keruing.
Langkah  pertama  dalam  memanfaatkan kayu  yang  dibeli  dari  toko  kayu  adalah mengidentifikasi  kayu  melalui  warna kayunya.  Keragaman  sifat  warna  kayu dapat  diamati  secara  langsung  (Ismanto, 2018)  dan  dapat  digunakan  sebagai penanda  jenis  kayu  tertentu.  Namun pengamatan  warna  menggunakan  mata secara  langsung  sangat  subyektif  (Ajao  et al.,  2018),  sehingga  untuk  mendapatkan tingkat akurasi warna yang tinggi
digunakan  mata  digital  (Bloch  et  al., 2021).  Salah  satu  cara  yang  dapat ditempuh  untuk  mendapatkan  warna  kayu dengan akurasi tinggi adalah menggunakan proses scanning yang  dihubungan  dengan komputer  (Gurau  et  al.,  2017).  Gambar hasil  scanning  selanjutnya  diidentifikasi komponen warnanya sesuai dengan elemen L*,  a*  dan  b*  sehingga  dapat  dijadikan standar  perbandingan  warna  kayu  (Meints et al., 2017).
Langkah berikunya
dalam memanfaatkan  kayu  untuk  konstruksi  atau produk akhir kayu adalah dengan menyambung  beberapa  kayu  menjadi bentuk  tertentu.  Cara  termudah  untuk menyambung  kayu  adalah  menggunakan paku  (Wahyudianto  et  al.,  2022).  Sifat kayu yang sangat penting dalam menentukan  ketahanan  sambungan  paku adalah  pH  kayu  (Zelinka  and  Passarini, 2020).  Semakin  asam  pH  kayu  maka  laju korosi  paku  semakin  cepat  dan  umur
sambungan  kayu  menggunakan  paku semakin pendek.
Kualitas  produk  kayu  yang  dihasilkan juga  dipengaruhi  oleh  berat  jenis  kayu (Gao et al., 2017). Kayu dengan berat jenis yang tinggi dapat digunakan sebagai bahan baku  konstruksi  dan  produk  kayu  yang membutuhkan  kekuatan  mekanis  yang tinggi  (Ramage  et  al.,  2017).  Berdasarkan berat  jenisnya,  kayu  meranti  dan  keruing dapat  digunakan  sebagai  kayu  konstruksi (Dika et al., 2013; Zihni et al., 2017).
Kayu  merupakan  benda  yang  bersifat higroskopis,  sehingga  dapat  melepaskan dan  menyerap  air  (Bahanawan  et  al., 2020).  Jumlah  air  dalam  kayu  dinyatakan sebagai  kadar  air  kayu.  Kadar  air  kayu kering  udara  di  Indonesia  berkisar  antara 10-18% (Ginting, 2007).
Sifat  penyusutan  kayu  menunjukkan stabilitas  dimensi  kayu  (Sargent,  2019). Kembang-susut  kayu  disebabkan  karena sifat higroskopis kayu, yaitu kayu mengembang  saat  menyerap  air  dan menyusut  saat  kehilangan  air  (Glass  and Zelinka,  2010).  Semakin  besar  nilai kembang-susut  kayu  maka  kayu  memiliki dimensi yang lebih stabil.
Sifat  warna,  pH,  berat  jenis,  kadar  air kering  udara,  dan  penyusutan  kayu  dapat digunakan sebagai penciri kayu dan sangat mempengaruhi penggunaan pada
konstruksi kayu yang dihubungkan menggunakan  paku.  Namun,  sifat  warna, pH, berat jenis, kadar air kering udara dan penyusutan  kayu  meranti  merah,  meranti putih dan keruing yang dijual di toko kayu di  Samarinda  belum  ada  penelitiannya. Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui sifat  warna,  pH,  berat  jenis,  kadar  air kering  udara  dan  penyusutan  kayu  dari jenis  meranti  merah,  meranti  putih  dan keruing  yang  dijual  di  toko  kayu  di Samarinda.

## METODOLOGI

## Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah circular  saw ,  mesin ketam,  kuas, scanner ,  kaliper,  timbangan analitis digital, oven. Bahan yang digunakan  pada  penelitian  berupa  kayu meranti  merah,  meranti  putih  dan  keruing berukuran  4x6x400  cm,  dari  toko  kayu UD.  Mustaqim  dan  UD.  Putra  Harapan Ibu.  Dari  setiap  toko  kayu  dibeli  1 sortimen untuk setiap jenis kayu, sehingga total  ada  2  sortimen  untuk  setiap  jenis kayu.

## Metode Penelitian
Contoh  uji  pengamatan  warna  dibuat dengan mengetam kayu hingga permukaannya  rata  dan  dipotong  dengan panjang 20 cm. Contoh uji lalu dibersihkan
permukaannya  dengan  kuas  dan  diamati warnanya.  Contoh  uji  kemudian  di- scan .
Gambar hasil scan warna kayu selanjutnya diidenifikasi  dengan  analisa  mata  digital komputer  untuk  memperoleh  nilai  L*,  a* dan b* (Barmpoutis et al., 2018).
Pengujian  pH  dilakukan  dengan  cara merendam  1  gram  serbuk  selama  24  jam, selanjutnya  disaring  dan  filtrat  diukur  pH- nya  menggunakan  pH  meter  (Lukmandaru et al., 2015).
Pengujian  berat  jenis,  kadar  air, penyusutan  kayu  mengacu  pada  British Standards BS 373: 1957. Contoh uji kadar air  berukuran  2x2x2  cm  ditimbang  berat awalnya  menggunakan  timbangan  analitis digital.  Selanjutnya  dioven  dengan  suhu 103  ±  2 o C  dan  ditimbang  berat  akhirnya hingga  konstan.  Kadar  air  kayu  dihitung dengan rumus berikut.
Kadar air kayu  %
berat awal berat akhir berat akhir x 100
Contoh  uji  berat  jenis  kayu  dan penyusutan  kayu  berukuran  2  cm  arah radial, 2 cm arah tangensial dan 4 cm arah longiudinal.  Contoh  uji  ditimbang  berat awalnya  menggunakan  neraca  analitis digital. Dimensi awal diukur menggunakan kaliper.  Selanjutnya  contoh  uji  dioven dengan  suhu  103  ±  2 o C  dan  ditimbang
berat  akhirnya  hingga  konstan.  Berat  jenis kayu  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut.
! "#  $% %# & '%(&)   "#  $% %# &
Sedangkan  penyusutan  dihitung  dengan rumus berikut.
* +& & % , ) - ( , ) "# , ) "# .100

## Analisis Data
Dari  setiap  sortimen  dibuat  dua  ulangan, sehingga  total  ada  empat  ulangan.  Data yang diperoleh dirata-rata dan dibandingan antara  meranti  merah,  meranti  putih  dan keruing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  proses  scanning  permukaan  kayu dapat dilihat pada Gambar 1.
a
b c
Gambar 1. Hasil scan permukaan kayu  (a) meranti  merah,  (b)  meranti  putih,  (c.) keruing.
Hasil pengamatan sifat warna kayu, pH, kadar  air  kering  udara,  berat  jenis  kayu kondisi  kering  tanur  dan  penyusutan  kayu dari  kondisi  kering  udara  ke  kering  tanur dari  kayu  yang  dijual  di  toko  kayu  kota Samarinda  dari  jenis  meranti  merah, meranti  putih  dan  keruing  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat warna kayu Parameter Meranti merah Meranti putih Keruing Warna Pengamatan mata Merah kecoklatan  Putih kekuningan  Kecoklatan L* 52,9 71,9 51,2 a* 23,1 11,5 13,6 b* 24,3 23,3 8,8 pH 5,33 5,96 5,97 Kadar air (%) 13,42 13,30 13,31 Berat jenis 0,61 0,44 0,60 Penyusutan  (%) Longitudinal 0,09 0,24 0,17 Radial 2,70 4,92 3,00 Tangensial 4,86 5,52 5,49 Berdasarkan pengamatan secara langsung ketiga jenis kayu memiliki warna yang  berbeda.  Kayu  meranti  merah  dari jenis  Shorea  leprosula  hasil  budidaya berwarna merah (Wahyudi and Sitanggang,  2016).  Kayu  meranti  putih
berwarna  putih  cerah  (Subiakto  et  al., 2017). Kayu keruing dari jenis Dipterocarpus  humeratus  berwarna  coklat muda hingga coklat kemerahan (Lukmandaru et al., 2015). Sedangkan sifat
warna  secara  lebih  detil  menggunakan parameter L*, a* dan b*.
L*  atau  tingkat  kecerahan  merupakan parameter  dasar  yang  terpenting  dalam penilaian warna. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  nilai  L*  kayu  meranti merah  sebesar  52,9  ±  6,6,  meranti  putih 71,9  ±  5,7  dan  keruing  51,2  ±  7,5.  Dari nilai L* terlihat bahwa kayu meranti putih memiliki  nilai  kecerahan  tertinggi  dan kayu  keruing  memiliki  nilai  kecerahan terendah.  Sebagai  perbandingan,  nilai  L* kayu  meranti  sebesar  60  (Gašparík  et  al., 2019), kayu meranti merah ringan memiliki  nilai  L*  67,68  dan  kayu  balau memiliki  nilai  L*  61,01  (Jankowska, 2020).
a*  merupakan  tingkat  warna  merah- hijau.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa nilai a* kayu meranti merah sebesar 23,1 ± 3,8,  meranti  putih  11,5  ±  2,4  dan  keruing 13,6  ±  1,6.  Artinya  kayu  meranti  merah memiliki  kecenderungan  warna  merah yang  tertinggi  dibandingkan  dengan  kayu meranti  putih  dan  keruing.  Nilai  a*  kayu meranti  merah  yang  diteliti  lebih  tinggi dari  nilai  a*  kayu  meranti  sebesar  9 (Gašparík et al., 2019).
b*  adalah  tingkat  warna  kuning-biru. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai b* kayu meranti merah sebesar 24,3 ± 5,0, meranti putih 23,3 ± 4,4 dan keruing 8,8 ±
1,8.  Artinya  kayu  meranti  merah  memiliki kecenderungan warna kuning yang tertinggi dibandingkan dengan kayu meranti  putih  dan  keruing.  Nilai  b*  kayu meranti  merah  yang  diteliti  lebih  tinggi dari  nilai  b*  kayu  meranti  sebesar  16 (Gašparík et al., 2019).
pH  kayu  mempengaruhi  laju  korosi paku  yang  digunakan  untuk  menyambung kayu  (Zelinka,  2013).  Berdasarkan  hasil pengamatan,  pH  terendah  pada  kayu meranti  merah,  yaitu  5,33  dan  tertinggi pada  kayu  keruing  sebesar  5,97.  Sebagai perbandingan pH kayu keruing dari spesies Dipterocarpus  humeratus  sebesar  7,8 (Lukmandaru  et  al.,  2015).  Sedangkan  pH kayu  meranti  bervariasi  mulai  4,5  hingga 8,4 (Yunanta et al., 2014).
Kayu meranti merah, meranti putih dan keruing  memiliki  nilai  kadar  air  kayu kering  udara  yang  hampir  sama.  Sebagai perbandingan,  kadar  air  kayu  meranti merah  jenis  Shorea  leprosula  memiliki kadar  air  kering  udara  sebesar  13-14% (Wistara et al., 2016). Hal ini dimungkinan bahwa  kayu  yang  dijual  sudah  berada  di toko kayu dalam jangka waktu yang lama, sehingga  kayu  yang  dijual  mencapai kondisi kering udara.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berat  jenis  kayu  meranti  merah  sebesar 0,61,  merani  putih  0,44  dan  keruing  0,60
pada  kondisi  kering  tanur.  Sebagai perbandingan,  kayu  meranti  merah  ringan memiliki berat jenis 0,514 sedangkan kayu balau memiliki berat jenis 0,95 (Jankowska,  2020).  Kayu  meranti  merah memiliki  berat  jenis  yang  hampir  sama dengan  keruing,  sedangkan  meranti  putih memiliki  berat  jenis  terendah,  yaitu  0,44. Berat  jenis  meranti  (Shorea  sp.)  sebesar 0,515  (Jankowska  et  al.,  2017),  Shorea leprosula  dari  hutan  tanaman  memiliki berat jenis 0,28-0,35 (Wistara et al., 2016). Berat  jenis  Dipterocarpus  zeylanicus sebesar 0,762 (Ruwanpathirana, 2014).
Dari tabel 1, penyusutan kayu pada arah longitudinal  memiliki  nilai  yang  terendah dan  tertinggi  pada  arah  tangensial  untuk keiga  jenis  kayu.  untuk  Penyusutan meranti  (Shorea  sp.)  dari  kondisi  titik jenuh serat ke kering tanur pada arah radial 3,88% dan arah tangensial 8,87%
(Jankowska et al., 2017). Penyusutan kayu
Shorea  leprosula  dari  hutan  tanaman  dari kondisi  titik  jenuh  serat  ke  kering  tanur pada  arah  longitudinal  berkisar  0,19- 0,30%,  radial  1,17-147%  dan  tangensial 2,29-2,74% (Wistara et al., 2016).

## KESIMPULAN
Kayu meranti merah, meranti putih dan eruing  yang  dijual  di  toko  kayu  di Samarinda  memiliki  sifat  yang  berbeda.
Kayu  meranti  merah  berwarna  merah kecoklatan,  L*  52,9,  a*  23,1,  b*  24,3,  pH 5,33,  kadar  air  13,42%,  berat  jenis  0,61, penyusutan  arah  longiudinal  0,09%,  radial 2,7%  dan  tangensial  4,86%.  Kayu  meranti putih berwarna putih kekuningan, L* 71,9, a*  11,5,  b*  23,3,  pH  5,96,  kadar  air 13,30%,  berat  jenis  0,44,  penyusutan  arah longiudinal  0,24%,  radial  4,92%  dan tangensial  5,52%.  Kayu  keruing  berwarna kecoklatan,  L*  51,2,  a*  13,6,  b*  8,8,  pH 5,97,  kadar  air  13,31,  berat  jenis  0,6, penyusutan  arah  longiudinal  0,17%,  radial 3,0%  dan  tangensial  5,49%.  Data  yang diperoleh  akan  menjadi  dasar  penelitian tentang  deteriorasi  kayu  meranti  dan keruing  akibat  pemakuan  serta  menjadi pertimbangan penggunaan konstruksi kayu yang  disambung  dengan  menggunakan paku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajao,  O.,  Jeaidi,  J.,  Benali,  M.,  Restrepo,
A.M.,  El  Mehdi,  N.,  Boumghar,  Y., 2018.  Quantification  and  variability analysis  of  lignin  optical  properties for colour-dependent industrial applications. Molecules 23. https://doi.org/10.3390/molecules230 20377
Bahanawan,  A.,  Darmawan,  T.,  Dwianto,
W.,  2020.  Hubungan  sifat  berat  jenis
dengan  sifat  higroskopisitas  melalui pendekatan nilai rerata kehilangan air [Relationship between specific
gravity  and  hygroscopicity  through average  water  loss  approach].  J.  Ris. Ind. Has. Hutan 12, 1. https://doi.org/10.24111/jrihh.v12i1.5 643 Barmpoutis, P., Dimitropoulos, K., Barboutis, I., Grammalidis, N., Lefakis,  P.,  2018.  Wood  species recognition  through  multidimensional texture  analysis.  Comput.  Electron.
Agric. 144, 241–248. https://doi.org/10.1016/j.compag.2017 .12.011
Bloch,  L.C.,  Hosen,  J.D.,  Kracht,  E.C.,
Lefebvre, M.J., Lopez, C.J., Woodcock,  R.,  Keegan,  W.F.,  2021.
Is  It  Better  to  Be  Objectively  Wrong or Subjectively Right? Adv. Archaeol. Pract. 9, 132–144. https://doi.org/10.1017/aap.2020.53
Dewi,  S.H.,  2013.  Sifat  Mekanik  Kayu
Keruing  untuk  Konstruksi.  J.  Saintis 13, 83–87.
Dika,  R.,  Erwin,  F.,  Asep,  S.,  2013.
Identifikasi  Kuat  Acuan  Jenis  Kayu yang  Diperdagangkan  Berdasarkan SNI 7973 : 2013. J. Tek. Sipil V, 175– 184.
Fitriani,  N.,  Kasmara,  H.,  Maulana,  J., 2016. Ketahanan kayu  meranti merah dan  kayu  kamper  terhadap  serangan rayap  tanah,  in:  Seminar  Nasional Pendidikan  Dan  Saintek  2016.  pp.
197–200.
Gao,  S.,  Wang,  X.,  Wiemann,  M.C.,
Brashaw,  B.K.,  Ross,  R.J., Wang,  L., 2017.  A  critical  analysis  of  methods for rapid and nondestructive determination  of  wood  density  in standing  trees.  Ann.  For.  Sci.  74,  1– 13. https://doi.org/10.1007/s13595- 017-0623-4
Gašparík,  M.,  Gaff,  M.,  Kačík,  F.,  Sikora,
A., 2019. Color and chemical changes in  teak  (Tectona  grandis  L.  f.)  and Meranti  (Shorea  spp.)  wood  after thermal  treatment.  BioResources  14, 2667–2683.
https://doi.org/10.15376/biores.14.2.2 667-2683
Ginting, A., 2007. Pengaruh Kadar Air dan Jarak  Antar  Paku  Terhadap  Kekuatan
Sambungan  Kayu  Kelapa.  J.  Tek. Sipil 3, 28–40. https://doi.org/10.28932/jts.v3i1.1270
Glass,  S.  V.,  Zelinka,  S.L.,  2010.  Wood Handbook,  Chapter  04:  Moisture Relations  and  Physical  Properties  of Wood,  Wood  handbook :  wood  as  an
engineering material.
Gurau,  L.,  Petru,  A.,  Varodi,  A.,  Timar, M.C.,  2017.  The  influence  of  CO2 laser beam power output and scanning speed  on  surface  roughness  and colour  changes  of  beech  (Fagus sylvatica).  BioResources  12,  7395– 7412. https://doi.org/10.15376/biores.12.4.7
395-7412 Ismanto, A., 2018. STABILISASI WARNA  KAYU  TUSAM  (Pinus
merkusii  Jungh.  &  de  Vriese)  DAN
KEMIRI (Aleurites moluccanus (L.)Willd.).  J.  Sains  Nat.  7,  01. https://doi.org/10.31938/jsn.v7i1.164
Jankowska,  A.,  2020.  The  study  of  colour changes under artificial weathering of light  red  meranti  and  yellow  balau wood  from  Shorea  genus.  Ann.
WULS, For. Wood Technol. 111, 37–
42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014. 6572
Jankowska,  A.,  Drożdżek,  M.,  Sarnowski,
P.,  Horodeński,  J.,  2017.  Effect  of
Extractives on the Equilibrium Moisture  Content  and  Shrinkage  of Selected  Tropical  Wood  Species. BioResources 12, 597–607.
https://doi.org/10.15376/biores.12.1.5
97-607
Lukmandaru,  G.,  Fatimah,  S.,  Fernandes,
A.,  2015.  Sifat  Kimia  dan  Warna Kayu  Keruing,  Mersawa,  dan  Kapur. JPED 1, 69–80.
Mansur,  A.,  Tiraamiana,  M.T.,  Sutejo,  H.,
2013.  Limbah Pemanenan dan  Faktor Esploitasi  IUPHHK-HA  PT.  Rizki Kacida  Reana  -  Kabupaten  Paser Provinsi Kalimantan Timur. J. Agrifor XII, 116–131.
Meints,  T.,  Teischinger,  A.,  Stingl,  R.,
Hansmann, C., 2017. Wood colour of central  European  wood  species: CIELAB  characterisation  and  colour intensification.  Eur.  J.  Wood  Wood
Prod. 75, 499–509.
https://doi.org/10.1007/s00107-016-
1108-0
Ramage,  M.H.,  Burridge,  H.,  Busse-
Wicher,  M.,  Fereday,  G.,  Reynolds, T.,  Shah,  D.U.,  Wu,  G.,  Yu,  L., Fleming,  P.,  Densley-Tingley,  D., Allwood, J., Dupree, P., Linden, P.F., Scherman,  O.,  2017.  The  wood  from the  trees:  The  use  of  timber  in construction.  Renew.  Sustain.  Energy
Rev. 68, 333–359. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09. 107
Ruwanpathirana,  N.,  2014.  Development
of  Timber  Property  Classification Based on the End-Use with Reference to  Twenty  Sri  Lankan  Timber Species.  J.  Trop.  For.  Environ.  4,  1– 13. https://doi.org/10.31357/jtfe.v4i1.203 5
Sargent,  R.,  2019.  Evaluating  dimensional stability  in  solid  wood:  a  review  of current  practice.  J.  Wood  Sci.  65,  1–
11. https://doi.org/10.1186/s10086- 019-1817-1
Septiani,  M.,  Aulianita,  R.,  Sofica,  V., Hasan,  N.,  2021.  Sistem  Informasi Penjualan  Kayu  Kusen  Berbasis Website.  Bianglala  Inform.  9,  103– 107. https://doi.org/10.31294/bi.v9i2.1160
3
Subiakto,  A.,  Rachmat,  H.H.,  Wijaya,  K.,
2017. Mapping Shorea natural distribution  in  the  last  remaining forests  in  Riau  as  a  baseline information for conservation strategy, in:  IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental  Science  54  (2017)
012045.
pp.
1–5. https://doi.org/10.1088/1742- 6596/755/1/011001
Wahyudi,  I., Sitanggang, J.J., 2016. Wood Quality  of  Cultivated  Red  Meranti
(Shorea  leprosula  Miq.).  J.  Ilmu Pertan. Indones. 21, 140–145.
https://doi.org/10.18343/jipi.21.2.140
Wahyudianto,  A.,  Fernandes,  A.,  Erwin,
Wajilan,  2022.  Metal  corrosion  in wood  joint  products  and  structures:  a review. Int. J. Corros. Scale Inhib. 11, 1269–1281.
https://doi.org/10.17675/2305-6894- 2022-11-3-21
Wistara,  N.J.,  Sukowati,  M.,  Pamoengkas,
P.,  2016.  The  properties  of  red meranti wood (Shorea leprosula Miq) from  stand  with  thinning  and  shade free  gap  treatments.  J.  Indian  Acad.
Wood Sci. 13, 21–32. https://doi.org/10.1007/s13196-016- 0161-y Yunanta, R.R.K., Lukmandaru, G., Fernandes, A., 2014. Sifat Kimia dari Kayu Shorea Retusa, Shorea
Macroptera  dan  Shorea  Macrophylla.
J.  Penelit.  Dipterokarpa  8,  15–24. https://doi.org/10.20886/jped.2014.8. 1.15-24
Zelinka, S.L., 2013. Corrosion of Fasteners in  Wood  Treated  with  Newer  Wood Preservatives.
Zelinka, S.L., Passarini, L., 2020.
Corrosion of metal fasteners embedded in acetylated and untreated
wood  at  different  moisture  contents. Wood  Mater.  Sci.  Eng.  15,  182–189. https://doi.org/10.1080/17480272.201 8.1544171
Zihni,  A.A.Z.,  Manik,  P.,  Arswendo,  B., 2017.  Analisa  Kekuatan  Tekan  Dan Kekuatan Tarik Pada Balok  Laminasi Kayu  Meranti  Merah  Dan  Bambu Petung  Untuk  Komponen  Kapal Kayu. J. Tek. Perkapalan 5, 300–308.